Amalgamación Mexicana. 109 
cilmente, y cuyo peso fué 0.006 g*. El sulfuro de plata se 
transformó parcialmente en cloruro, y éste se disolvió en la 
sal. Este experimento indica claramente la lentitud de la reac- 
ción, que es invertible, y que sólo se efectuó en 6 miligramos 
de los 940 de sulfuro de plata; y por lo mismo, en 18 días de 
contacto sólo se cloruró el 0.63 por ciento de la plata con- 
tenida en el sulfuro. El Sr. Perey, como resultado de un ex- 
perimento dice que: por la acción del cloruro de sodio sobre 
el sulfuro de plata en presencia del aire y de la agua no se 
forma cloruro de plata, “no chloride of silver had been for- 
med.” 
Para comprobar la lentitud de la reacción entre el biclo- 
ruro de cobre y el sulfuro de plata los Sres. Malaguti y Du- 
rocher procedieron de la siguiente manera: mezclaron 0,110 g* 
de sulfuro de plata con 10 g* de óxido de fierro, que eligie- 
ron como matriz, trataron esta mezcla por soluciones de bi- 
cloruro de cobre; y para comparación, trataron por estas so- 
luciones el sulfuro de plata sólo. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes, después de dos meses de contacto y 
en presencia del aire: vestigios, hasta el 21 por ciento de la 
plata contenida en el sulfuro se eloruró cuando el sulfuro de 
plata estaba mezclado con la matriz; y cuando este sulfuro es- 
taba solo se cloruró: del 21 al 65 por ciento de la plata conte- 
nida en él. *? 
Los siguientes datos pertenecen á los mismos químicos 
Malaguti y Durocher, y se refieren á la acción del bicloru- 
ro de cobre sobre el sulfoarseniuro y sulfoantimoniuro de 
plata. % 
[1] Perey. L. c. p. 74. 
[2] Malaguti y Durocher. L. c. p. 543. 
[8] Malaguti y Durocher. L. c. p. 555. 
